62 



Oxygeiie. Rapports. 

 0,1861 2 

 0,0292 1 



0,0693 1 "'°^^^ * 

 0,0930 I 

 0,0040 i ^'^^'^ * 



1,0000 ' 



A part Foxyde de titane dont la presence n'avalt pas encore ete 

 signalee dans les grenats, cette analyse s'accorde avec celles deja 

 bien anciennes de Vauquelin et de Karslen. Je crois que c'tst a 

 la presence du titane, soil a I'etat d'oxyde, soit a I'elat de fer ti- 

 tane qu'il conxient d'atiribuer la couleur noire du greuat de Fras- 

 cati. La proportion d'a!umine que renferme ce grenat ne permet 

 pas de le considerer comme le veritable type du nielanite, oh 

 grenat a base d'oxyde ferrique, bien que la proportion dc cet 

 oxyde, qui entre dans sa composition autorise cependant a le clas- 

 ser a la suite et comme variete de I'espece que je viens de uommer. 

 » J'ai analyse ensuite uu autre grenat qui i>resente a un tres 

 haul degre la propriete de devenir magnetique au feu de reduc- 

 tion. Ce grenat provient des environs de Zcrmett en Valais ; il 

 est d'un vert pale tirant sur le vert bouteille; sa densite est de 

 3,bi5. II se montre en cristaux dodecaedres ou en pctiis grains 

 amorphes, derai-transparents, engages dans une asbeste blanche 

 a fibres contournees. II contient : 



Oxyg^ne. ' Rapports. 



0,1870 2 



0,0958 

 0,0935 



1,0000 



Ce dernier, par sa composition, represente mieux que celui de 

 Frascali le type de grenat a base d'oxyde ferrique. II ne contient 

 pas de titane et sa couleur ne presente aucune teiiite de noir. On 

 peut rapporter a ce type les echantillons de grenats dont la cou- 

 leur est vert bouteille ou vert jaunatre, ayant une density d'envi- 

 ron 3,80 et qui douneut au feu de reduction un verre fortcment 

 magnetique. 



» Bien que le nom de melanite ne convienne guere a une 



